SÉANCE DU 17 JUIN 1907. i353 



au-dessous de d. Tous ces chiffres indiquent la constance de sa composition qui répond 

 à Ni^Sn: 



Propriétés. — Ce corps présente généralement la couleur brun clair 

 lorsqu'il est en poudre (cette dernière fonce à l'air bien que lentement); 

 les culots qui l'engendrent ont l'aspect d'autant plus bronzé que leur com- 

 position est plus voisine de sa formule; sa nuance diffère absolument de 

 celle du corps Ni Sn étudié précédemment qui tire plutôt sur le gris d'acier. 

 Il n'est pas magnétique, bien que les cidots qui l'engendrent le soient, et 

 est solubledans le nickel. Sa densité à zéro égale 8,98 (moyenne de trois 

 déterminations), sa densité calculée serait de 8,17. 



Au rouge, il est attaqué par l'oxygène; par le clilore avec incandescence. 

 L'acide chlorhydriqueagit, dès la température ordinaire, même en solution 

 étendue; à chaud, la dissolution peut y devenir complète. L'acide sulfu- 

 rique produit un effet plus rapide; l'eau régale est encore plus énergique. 

 L'acide azotique étendu et froid ne manifeste que peu d'action; chaud, il 

 n'agit que légèrement; à l'état concentré et chaud, il fait apparaître de 

 l'acide métastannique; toutefois c'est, parmi les acides usuels, celui auquel 

 notre corps oppose le plus de résistance. La potasse en solution n'a pas 

 d'action; en fusion, elle n'exerce que très lentement son effet corrosif. 



En résumé : 1° des alliages nickel-étain renfermant jusqu'à 4o pour 100 

 environ de ce dernier et qui sont magnétiques (bien que faiblement) 

 jfinissent par abandonner, sous l'action de l'acide azotique et de la potasse, 

 un corps non magnétique répondant à la formule Ni'Sn. 



2** Au-dessous d'une teneur très voisine de 4o pour 100, tous ceux que 

 nous avons examinés influencent l'aiguille aimantée; au-dessus, leur in- 

 fluence nous a paru nulle. 



